ET D'HISTOIRE-NATURELLE. 6> 



retrouver une partie de ce qui y tefte , & l'on peut affurer qu'on ira 

 jufqu'a 70 livres au moins par qu;nral , comme on va le voir par 

 l'expofe d'une feconde experience faite fuivant le procede de Pellerier. 

 Ce procede coniifle a trailer le metal de cloches par 1'oxide de man- 

 ganefe natif, qui produit le meme effet que 1'oxide de meral des 

 cloches , & qui fournit a l'erain de l'alliage l'oxigene necellaire pour le 

 bruler & pour le feparer d'avec le cuivre. 



Seconde experience. 



On a fait fondre dans tin fourneau a reverbcre quatre cens livres 

 de metal de cloches; lorfqu'Ua eie en belle tuiion , on y a projerte 

 quelques pelletees de bonne mangar.cle, ou d'oxide de manganefe natif 

 & crrtallife en poudre. On a lur-le-champ braffe forrement le metal, 

 a l'aide d'un ringard , afin de mettre bien en contact 1'oxide avec 

 l'alliage fondu. Une demi-heure apics, on a fait une feconde pro- 

 jection de manganefe &C un nouveau braffage ; 2c Ton a continue 

 ainfi cinq fois de fuite a ajouter de 1'oxide au metal, a une demi-heure 

 d'intervallc a chaque fois. Apres la troificme projection , on a retire 

 un effai du metal, on l'a rrouve d'une cculeur fauve , & plus cuivreufe 

 que ne l'a eiecelui qu'on obiient d'un alliage de parties egales de cuivre 

 & de metal de cloches; il recevoit dej.i l'empreinte du cifeau. Un feconcf 

 effai, pris a la quatrieme addition de manganefe, & deux apres le 

 commencement de i 'experience, etoit d'un afTez beau rouge, cV tres- 

 doux a la lime ; un troificme, retire apres la cinquieme 5c dtrniere pro- 

 jection , a paru trts- malleable di d'un rouge plus marque ; enfin ua 

 quatrieme , pris trois heures apres le premier melange de manganefe, 

 avoir une couleur encore plus rouge, & un grain plus fin que le troifieme. 

 Alors on a ferme le fourneau & augmente le feu qu'on a entretena 

 pendant une bonne demi-hsure ; enfuite on a procede a la coulee en 

 repouffant d'abord, a l'aide d'un ringard , les fcories vers le fond du 

 fourneau, & en puifant le cuivre a la cuiller, pour le couler en deux fois 

 dans des lingotieres ; on a rccueilli de cette premiere coulee deux cens 

 quatre-vingt-fept livres de cuivre. En chauffant la fcorie dans le fourneau 

 ferme , elle a donne du cuivre qui s'efl raffembledans le puifoir , 6c oa 

 en a retire feize livres, qui avec les deux cens quatre-vingt-fept livres 

 ci-deffus formenr un total de trois cens trois livres. Certe proportion de 

 cuivre annonce que fur cent livres de meral de cloches, on peut en 

 obrenir foixante-quinze livres par ce procede. On y avoir employe quatre- 

 vingrs livres d'oxide de manganefe ; mais cette quantite peut etre reduire 

 au moins d'un tiers , & peut-etre meme de moitie. Les fcories retirees de 

 certe operation pefoienr deux cens quatre-vingt-feize livres, ce qui donne 

 une augmentation de cent dix-neuf fcories fur le total des quatre cens 

 livres de cloches, & des £o livres de manganefe employees; cette 



